SULFITZELLSTOFF ALS AUSGANGSMATERIAL 21 
Versuche mit einer vorher „hydrolysierten“ Cellulose nach dem 
Verfahren von Lederer führten nicht zu guten haltbaren Films; Ost 
beschreibt! das Verhalten von Watte bei zweistündiger Einwirkung 
von Eisessig (achtiache Menge) und Schwefelsäure (40 °/o vom 
Cellulosegewicht); die Watte war dann stark briichig geworden, 
ohne dass die Elementaranalyse eine Veränderung sicher zu erken- 
nen gestattete. Wir liessen Eisessig und Schwefelsäure in demselben 
Verhältnis wie angegeben verschiedene Zeiten lang auf Sulfitzellstoff 
einwirken. Die Flüssigkeit wurde dann abgesaugt und die Cellulose 
durch Zugabe der üblichen Mengen Eisessig und Essigsäureanhydrid 
bei Zimmertemperatur azetyliert. Nach der Auflösung wurde dann 
in der einen Serie sofort mit Wasser gefällt, in der anderen vorher 
erst 12 Stunden bei 50° hydrolysiert. 
Enorsaleise hiner 
ey Azetyl | Kupfer-Zahl Aceton- 
cellulose Gehalt Aceton Chloroform | oder Ester- 
| mischung? 
1) Dauer der Vorbehandlung: 17 Stunden 
» » Auflösung: 31/2 Stunden 
icht hydro- 
. en a 46,26 | 5,91 nicht wenig | nicht 
hydrolysiert| 43,75 | 27 Al | gut | gut | gut 
2) Dauer der Vorbehandlung: 24 Stunden 
3 „ Auflösung: 14/2 Stunden 
icht hydro- tr in d nen ats 
Ried. 37,11 | 9,91 Ne kl unlöslich | unlöslich 
hydrolysiert 64,55 | 20,69 | gut | gut | gut 
1 Zeitschr. f. angew. Chem. 19. 994 (1906). 
2 Die „Estermischung“ besteht aus 85 Teilen Ameisensäure-Äthylester und 15 
Teilen Milchsäure-Äthylester. 
